Pembuatan Poliol Berbasis Komponen Minyak Sawit Sebagai Bahan Baku Busa Poliuretan ( E. Triwulandari )
Akreditasi LIPI No.: 395/D/2012 Tanggal 24 April 2012
ISSN: 1411-1098
Homepage: http://jusami.batan.go.id

## Jurnal Sains Materi Indonesia

## PENDAHULUAN
Sejak ditemukannya poliuretan oleh Profesor Otto Bayer di tahun 1937, kini pemanfaatan poliuretan dapat dijumpai dimana-mana. Polimer tersebut memiliki banyak aplikasi mulai dari isolasi panas hingga untuk medical implant . Poliuretan merupakan polimer sintetik
yang diperoleh dari hasil reaksi antara poliisosianat dengan poliol atau reaktan lain yang mengandung dua atau lebih gugus aktif terhadap isosianat, tetapi yang paling banyak digunakan adalah poliol. Sedangkan poliol sendiri merupakan suatu senyawa alkohol yang memiliki

## PEMBUATAN POLIOL BERBASIS KOMPONEN MINYAK SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKU BUSA POLIURETAN
E. Triwulandari 1 , N.Astrini 2 dan A. Haryono 1,2
1 Pusat Penelitian Kimia (P2K)-LIPI, Kawasan PUSPIPTEK, Serpong, 15314 2 Pusat Penelitian Kimia (P2K)-LIPI
Jl. Cisitu Sangkuriang, Bandung 40135 e-mail: evi.triwulandari69@gmail.com Diterima: 03 Juli 2014 Diperbaiki: 26 Agustus 2014 Disetujui: 19 September 2014

## ABSTRAK
PEMBUATAN POLIOL BERBASIS KOMPONEN MINYAK SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKU BUSA POLIURETAN. Poliuretan merupakan polimer sintetik yang diperoleh dari hasil reaksi antara poliol dan isosianat. Saat ini, poliol yang digunakan untuk pembuatan poliuretan merupakan hasil dari turunan minyak bumi yang makin terbatas persediannya. Penelitian ini merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan bahan poliol untuk pembuatan poliuretan yang berasal dari turunan komponen minyak sawit yang terbarukan. Pada penelitian ini telah dilakukan pembuatan poliol dari turunan komponen minyak sawit berbasis asam oleat dan Refined Bleached Deodorized Palm Oil ( RBDPO ). Produk poliol berbasis turunan asam oleat yang telah dihasilkan diantaranya yaitu 9,10-dihidroksi asam stearat ( DHAS ), 9-hidroksi-10-metoksi-gliserolmonostearat ( HMGMS ) dan 9-hidroksi-10-metoksi-butanemonostearat ( HMBMS ). Sedangkan poliol berbasis RBDPO yang dihasilkan yaitu poliol propane-1,2,3-triyl tris(9-hidroksi-10-metoksioktadekanoat ( PTHMO ). Poliol yang diperoleh kemudian direaksikan dengan isosianat untuk menghasilkan busa poliuretan. Dari beberapa poliol yang digunakan untuk pembuatan busa poliuretan, poliol HMGMS memberikan hasil yang baik.
Kata kunci : Poliol, Poliuretan, Asam oleat, RBDPO, Gliserolmonooleat, 1,4-butandiolmonooleat

## ABSTRACT
PRODUCTION OF POLYOL BASED ON PALM OIL COMPONENT AS POLYURETHANE FOAM MATERIAL . Polyurethane is synthetic polymer which is formed by a reaction between polyol and isosianate. Currently polyol for making polyurethane is derived from petrochemical which its reserve is limited. This research is an alternative to obtain renewable polyol from derivative of palm oil. In this research synthesis of polyol from chemical component of palm oil based on derivative of oleic acid and triglyceride olein was studied. Polyol product based on oleic acid obtained in this work were 9,10 -dihydroxy stearic acid (DHAS), 9-hydroxy-10-methoxy-butanemonostearate (HMBMS) and 9-hydroxy-10-methoxy-glycerolmono stearate (HMGMS). While, polyol product based on Refined Bleached Deodorized Palm Oil RBDPO was propane-1,2,3-triyl tris(9-hydroxy-10-methoxyoktadecanoate)(PTHMO). The obtained product of polyol furthermore was reacted with isosianate to produce polyurethane. According to the several kind of polyol which used to produce polyurethane, HMGMS polyol gave the best result.
Keywords : polyol, polyurethane, oleic acid, RBDPO, glycerolmonooleate, 1,4-butanediolmonooleate.
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 16, No. 1, Oktober 2014, hal. 43-48
lebih dari satu gugus hidroksil aktif tiap molekulnya [1,2]. Saat ini produksi poliuretan telah menduduki peringkat ke lima diantara produksi plastik lainnya yang dihasilkan dalam jumlah besar, seperti misalnya polietilen (PE), polivinil klorida (PVC), polipropilen (PP) dan polistiren (PS). Di dunia, konsumsi terhadap poliuretan telah mengalami kenaikan setiap tahunnya [3,4].
Pada umumnya poliol yang digunakan dalam pembuatan poliuretan selama ini berasal dari turunan petrokimia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan petrokimia tetapi persediaan yang justru semakin berkurang, maka alternatif pencarian sumber daya alam terbarukan yang dapat menggantikan petrokimia perlu untuk dilakukan, dalam hal ini khususnya sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan poliol.
Penelitian tentang pengembangan poliol dari bahan alam yang dapat terbarukan telah mendapat cukup perhatian dari beberapa kalangan peneliti baik dari luar maupun dalam negeri. Salah satu fokus perhatian saat ini yang dapat menggantikan posisi petrokimia yaitu minyak nabati. Dari beberapa hasil penelitian disebutkan bahwa jenis minyak nabati yang dapat digunakan diantaranya yaitu minyak kedelai, minyak kanola, minyak midoleat, bunga matahari, minyak zaitun, minyak wijen, minyak kedelai, minyak biji rami, minyak bunga matahari, minyak jagung dan minyak sawit [4-13].
Di Indonesia, minyak nabati yang memiliki peluang untuk dapat dikembangkan menjadi poliol yaitu minyak sawit. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2006 Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Bersama dengan Malaysia, Indonesia menguasai hampir 90% produksi minyak sawit dunia [14]. Minyak sawit dapat digunakan sebagai sumber bahan baku pembuatan poliol karena dalam komposisi kimianya (Tabel 1) mengandung sejumlah asam lemak atau trigliserida tak jenuh (ikatan rangkap) yang memungkinkan untuk dapat dikonversi menjadi gugus hidroksil (Gambar 1).
Struktur, berat molekul dan gugus fungsi suatu poliol memiliki peranan penting dalam menentukan sifat poliuretan yang dihasilkan [10]. Selama ini poliol yang telah dikembangkan dari minyak nabati yaitu dalam bentuk struktur trigliseridanya dan masih sedikit literatur yang melaporkan tentang pembuatan poliol dari struktur
asam lemaknya [3,4,13]. Hal ini dikarenakan asam lemak memiliki rantai yang lebih pendek sehingga akan menghasilkan poliuretan yang lebih getas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan asam lemak tersebut sebagai bahan baku poliol untuk pembuatan poliuretan maka pada penelitian ini telah dipelajari pembuatan poliuretan dari poliol turunan asam lemak yang diperoleh dari hasil reaksi esterifikasi antara asam oleat dengan gliserol dan 1,4-butandiol. Sebagai pembanding telah disintesis pula poliol dari asam oleat tanpa diesterifikasi dan poliol dari Refined Bleached Deodorized Palm Oil ( RBDPO ). Keempat poliol tersebut memiliki struktur yang berbeda, sehingga perlu untuk dipelajari tentang pengaruhnya terhadap busa poliuretan yang dihasilkan. Selain itu pada penelitian ini dipelajari pula tentang pengaruh komposisi isosianat yang ditambahkan dalam pembuatan poliuretan berbasis poliol turunan minyak sawit.

## METODE PERCOBAAN

## Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan kimia pro analysis untuk keperluan proses dan analisis. Bahan kimia untuk keperluan proses terdiri dari asam oleat, gliserol monooleat, 1,4-butanediol monooleate, Refined Bleached Deodorized Palm Oil ( RBDPO ), asam asetat glasial, asam sulfat 50%, hidrogen peroksida 35%, metanol, etil asetat, aquades, heksan, metilen klorida, silikon glikol, stannous octoate, triethylene amine, etilen glikol, metilen difenil diisosianat. Sedangkan bahan kimia untuk keperluan analisis meliputi tetraklorometan, larutan wijs, larutan potassium iodide 10%, larutan sodium bikarbonat 0,1 N, indikator amilum, asetat anhidrat, reagen pengasetilasi (campuran asetat anhidrat 127 mL + piridin 100 mL). Larutan asam klorida 0,1 N, larutan sodium hidroksida 0,5 N, etanol 95%, larutan potassium hidroksida-etanol 0,1 N.
Peralatan yang digunakan yaitu Fourier Transform-Infra Red ( FT-IR ) (IRPrestige-21 SHIMADZU) untuk menentukan gugus fungsi, 1 H Nuclear Magnetic
Gambar 1 . Proses konversi komponen kimia minyak sawit menjadi poliol.
O OH O OH O H 2 O 2 CH 3 COOH, H 2 SO 4 O OH HO OH Polyhydr ic alcohol
Gly, EG, PG
Tabel 1 . Kandungan Komposisi Kimia Pada Minyak Sawit [15].
Komposisi Kimia Minyak Sawit Tipe Asam Lemak Jumlah Karbon Persentase Miristat C14 9,19 % Pentadekanoat C15 0,91 % Palmitat C16 33,84 % Stearat C18 3,68 % Arachidat C20 0,32 % Palmitoleat C16:1 0,17 % Oleat C18:1 39,65 % Linoleat C18:2 0,73 % Eikosamonoeonat C20:1 0,18
Pembuatan Poliol Berbasis Komponen Minyak Sawit Sebagai Bahan Baku Busa Poliuretan ( E. Triwulandari )
Resonance ( 1 H NMR ) (JEOL 500 spectrometer ) untuk analisis pergeseran kimia proton. Rockwell Type Hardness , LABSCO ( Laboratory Supply Company Ollman & Co K6 ), Harte Pruferr, DIN 530 untuk analisis kekerasan ( hardness ), Scanning Electron Microcope ( SEM ), JEOL JSEM 650 LA untuk mengetahui morfologi busa poliuretan.

## Cara Kerja
Pembuatan poliol dari komponen kimia minyak sawit dilakukan dengan menggunakan bahan dasar turunan asam oleat dan RBDPO . Proses konversi ikatan rangkap pada komponen kimia minyak sawit dilakukan dengan menggunakan metode reaksi epoksidasi dan hidroksilasi secara berkelanjutan. Adapun prosedur kerja yang dilakukan meliputi konversi asam oleat menjadi poliol 9,10- Dihidroksi Asam Stearat ( DHAS ), Gliserol Mono Oleat ( GMO ) menjadi poliol 9-Hidroksi-10- Metoksi-GliserolMonoStearat ( HMGMS ), 1,4- ButandiolMonoOleat ( BMO ) menjadi poliol 9-Hidroksi- 10-Metoksi-ButandiolMonoStearat ( HMBMS ), RBDPO menjadi poliol propane-1,2,3-Triyltris(9-Hidroksi-10- MetoksiOktadekanoat) ( PTHMO ).

## Proses Epoksidasi dan Hidroksilasi
Dalam reaktor yang berbeda masing-masing bahan dasar yaitu GMO , BMO dan RBDPO dicampur dengan heksana (pengaduk dijalankan). Kemudian ditambahkan asam asetat glasial (1 mol dari mol asam oleat) dan H 2 SO 4 50 % (5 % dari kombinasi berat asam asetat dan H 2 O 2 ) ke dalam reaktor sambil dipanaskan perlahan-lahan sampai suhunya mencapai 50 °C (kondensor dijalankan). Sebelum suhunya mencapai 50 o C ditambahkan terlebih dahulu methanol secara bertetes-tetes. Kemudian setelah suhu mencapai 50 o C ditambahkan secara perlahan-lahan H 2 O 2 35 %. Setelah penambahan selesai, suhu dipertahankan pada suhu 65 o C, reaksi dilakukan selama 2 jam. Senyawa poliol yang dihasilkan selanjutnya dikarakterisasi menggunakan analisis bilangan iod (berdasarkan SNI 01-3201-1992) dan FT-IR untuk mengetahui perubahan gugus fungsi. Metode yang sama diulang untuk bahan dasar asam oleat tetapi tidak dilakukan penambahan metanol.

## Pembuatan Busa Poliuretan
Proses pembuatan busa poliuretan dilakukan dengan menggunakan metode One-shot process (digunakan untuk pembuatan busa yang fleksibel dan rigid). Pada proses ini, isosianat sebagai komponen A dicampur ditambahkan dengan komponen B yang terdiri dari campuran poliol, blowing agent , katalis, surfaktan. Busa poliuretan yang diperoleh kemudian
dikarakterisasi dengan melakukan uji daya serap air dan analisis densitas bulk .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini telah dilakukan pembuatan poliol dari beberapa bahan dasar yang merupakan turunan komponen kimia minyak sawit, diantaranya yaitu asam oleat, gliserol monooleat (hasil reaksi esterifikasi antara asam oleat dan gliserol), butanediol monooleat (hasil reaksi esterifikasi antara asam oleat dan 1,4- butanediol) dan Refined Bleached Deodorized Palm Oil ( RBDPO ). Studi pembuatan poliol dari beberapa bahan dasar turunan minyak sawit ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh struktur poliol yang digunakan terhadap produk busa poliuretan yang dihasilkan. Bahan dasar dari turunan minyak sawit yang digunakan untuk pembuatan poliol tersebut memiliki syarat mengandung ikatan tidak jenuh C=C sehingga dapat dikonversi menjadi gugus hidroksil melalui reaksi epoksidasi dan hidroksilasi. Adapun struktur molekul poliol yang diharapkan dari keempat bahan dasar turunan minyak sawit tersebut diperlihatkan pada Gambar 3.
Proses epoksidasi dan hidroksilasi secara berkelanjutan terhadap komponen kimia minyak sawit dilakukan dengan cara mereaksikan asam asetat glasial dan hidrogen peroksida dengan adanya katalis H 2 SO 4 untuk menghasilkan asam peroksiasetat. Adanya gugus hidroksil pada asam peroksiasetat tersebut akan bertindak sebagai elektrofil dan menyerang ikatan rangkap dua pada asam oleat, GMO , BMO dan RBDPO
Gambar 3 . Struktur Molekul Poliol Turunan Minyak Sawit.
O OH HO OH dihidroksi asam stearat HO OH O O OH H 3 CO 9-hidroksi-10-metoksi-gliserolmonostearat C 7 H 14 OH OCH 3 O OC 4 H 8 OH 9-hidroksi-10-metoksi-butandiolmonostearat C O O C O O C O O CH 2 CH CH 2 OH H 3 CO OH OCH 3 OH OCH 3 propane-1,2,3-triyl tris(9-hydroxy-10-methoxyoctadecanoate)
Gambar 4 . Persamaan reaksi epoksidasi dan hidroksilasi terhadap GMO . CH 3 (CH 2 ) 7 HC-CH(CH2) 7 CO O O CH 3 (CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 CO O HO OH HO OH H 2 O 2 CH 3 OH CH 3 CO 2 H CH 3 CO 3 H H + H + CH 3 CO 3 H CH 3 (CH 2 ) 7 HC-CH(CH2) 7 CO O O CH 3 (CH 2 ) 7 HC-CH(CH2) 7 CO OH OCH 3 H 2 O O HO OH HO OH + + + gliserol monooleat +
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 16, No. 1, Oktober 2014, hal. 43-48
untuk menghasilkan epoksida. Karena adanya asam kuat H 2 SO 4 pada proses epoksidasi di muka, maka epoksida yang terbentuk akan terprotonasi dan terjadi pemisahan cincin eter tiga setelah diserang oleh nukleofilik. Nukleufilik yang dimaksud yaitu molekul H 2 O untuk reaksi terhadap asam oleat dan CH 3 OH untuk reaksi terhadap GMO , BMO dan RBDPO . Secara keseluruhan persamaan reaksi epoksidasi dan hidroksilasi terhadap asam oleat, GMO , BMO dan RBDPO ditunjukkan oleh persamaan reaksi terhadap GMO seperti Gambar 4. Untuk membuktikan bahwa poliol yang diharapkan telah terbentuk, maka dalam hal ini dilakukan analisis FT-IR untuk mengetahui dan membandingkan gugus fungsi bahan dasar yang digunakan dengan masing-masing poliol yang dihasilkan (Gambar 5). Pada spektrum FT-IR dari bahan dasar asam oleat, GMO , BMO dan RBDPO terdapat pita serapan dari ikatan C-H sp 2 pada daerah 3032 cm -1 hingga 3003 cm -1 yang menandakan adanya ikatan rangkap. Serapan karakteristik dari asam karboksilat ditunjukkan oleh serapan pada daerah 1701cm -1 , 1726 cm -1 , 1737 cm -1 , 1745 cm -1 yang menandakan adanya gugus karbonil C=O dari asam oleat, GMO , BMO dan RBDPO . Serapan di daerah 1300 cm -1 hingga 1100 cm -1 menunjukkan adanya ikatan C-O. Perbedaan yang signifikan antara spektrum FT-IR bahan dasar dan poliol yang dihasilkan yaitu ditunjukkan oleh munculnya pita lebar yang lebih tajam di daerah serapan 3403 cm -1 hingga 3445 cm -1 yang merupakan serapan dari gugus –OH pada produk poliol yang dihasilkan. Data ini memiliki kesesuain dengan yang telah dilaporkan oleh peneliti sebelumnya [11]. Adanya gugus O-H pada produk diduga bahwa proses hidroksilasi telah terjadi. Lebih lanjut, informasi lain yang menunjukkan bahwa hidroksilasi telah berlangsung yaitu telah hilangnya serapan pada daerah 3032 cm -1 hingga 3003 cm -1 , hal ini menunjukkan bahwa ikatan rangkap pada asam oleat, GMO , BMO dan RBDPO telah terkonversi menjadi gugus hidroksil (dari ikatan tidak jenuh menjadi ikatan jenuh).
Analisis kuantitatif yang mendukung data bahwa ikatan rangkap pada asam oleat, GMO , BMO dan RBDPO telah terkorversi menjadi ikatan jenuh dengan dilakukan analisis bilangan iod. Bilangan iod merupakan jumlah mg iod yang dibutuhkan untuk mengadisi ikatan rangkap pada 100 g asam lemak atau minyak. Sehingga bila semakin kecil kandungan ikatan rangkap pada asam lemak atau minyak, maka bilangan iodnya semakin kecil dan % konversinya semakin besar. Data penentuan bilangan iod dari poliol berbahan
dasar asam oleat, GMO , BMO dan RBDPO ditunjukkan pada Tabel 3.
Data % konversi bilangan iod dari keempat poliol turunan minyak sawit tersebut memiliki kemiripan data dengan % konversi bilangan iod dari poliol minyak kanola (83,7%), minyak midoleat (82,7%), minyak kedelai (79,4%), minyak biji rami (82,7%), minyak bunga matahari (75,5)
Tabel 3 . Data Bilangan Iod Dari Poliol Turunan Minyak Sawit.
Poliol Bil.Iod Awal (mg I 2 /100 g) Bil. Iod akhir (mg I 2 /100 g) % konversi DHAS 124,50 20,03 84% HMGMS 128,59 9,41 93% HMBMS 82,57 18,96 77% PTHMO 38,09 2,68 93% Gambar 5 . Spektrum FT-IR asam oleat, BMO , GMO , RBDPO dan masing masing poliol yang dihasilkan
a. Spektrum FT-IR asam oleat, b. Spektrum FT-IR DHAS a b - CH sp 2 OH c. Spektrum FT-IR GMO, d. Spektrum FT-IR DHASS c d -CH sp 2 OH e. Spektrum FT-IR BMO, f. Spektrum FT-IR HMBMS e f -C H sp 2 O H g. Spektrum FT-IR RBDPO , h. Spektrum FT-IR HMGMS g h -CH sp 2 OH
Pembuatan Poliol Berbasis Komponen Minyak Sawit Sebagai Bahan Baku Busa Poliuretan ( E. Triwulandari )
dan minyak jagung (80%) [10]. Hal ini menandakan bahwa proses konversi ikatan rangkap pada komponen minyak sawit tersebut menjadi gugus hidroksil (poliol) telah berhasil dilakukan.
Keempat poliol yang telah dihasilkan yaitu 9,10-dihidroksi asam stearat, 9-hidroksi-10-metoksi- g l i s e r o l mo n o s t e a r a t , 9 - h i d r o k s i - 1 0 - m e t o k s i - butandiolmonostearat dan poliol propane-1,2,3-triyl tris (9-hidroksi-10-metoksioktadekanoat) kemudian direaksikan dengan isosianat untuk menghasilkan busa poliuretan dengan ditambah beberapa bahan aditif seperti metilen klorida, silikon glikol, stannous octoate , trietilen diamin, air dan etilen glikol. Karakterisasi terhadap busa poliuretan yang dihasilkan dilakukan dengan mengukur densitas bulk dan daya serap air. Data yang diperoleh dari penelitian ini ditampilkan pada Tabel 4.
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari hasil pengamatan secara visual busa poliuretan dari HMGMS memberikan hasil yang baik bila dibandingkan dari jenis poliol lainnya. Selain memberikan hasil busa poliuretan yang rigid (tidak getas dan tidak rapuh) busa poliuretan tersebut juga memberikan kemampuan daya serap air yang paling besar bila dibandingkan poliol lainnya. Hal ini menandakan bahwa busa poliuretan yang dibuat dari poliol HMGMS memiliki peluang untuk dapat diaplikasikan sebagai floral foam pada tanaman hias. Busa poliuretan yang dihasilkan dari poliol DHAS , HMBMS dan poliol RBDPO memilliki karakteristik yang kurang bagus bila dibandingkan busa poliuretahan dari poliol HMGMS , hal ini disebabkan bila dilihat dari struktur kimia poliol masing-masing maka dapat diketahui bahwa untuk struktur poliol DHAS dan poliol RBDPO memiliki gugus hidroksil yang saling berdekatan sehingga mengakibatkan besarnya halangan sterik yang terjadi sehingga mengurangi peluang isosianat untuk berikatan dengan gugus hidroksil pada poliol, selain itu dengan semakin dekatnya ikatan uretan yang terbentuk (tidak terjadi pemanjangan rantai) maka mengakibatkan poliuretan menjadi rapuh. Lebih lanjut busa poliuretan terbaik dari turunan minyak sawit yang dihasilkan dari poliol HMGMS ditentukan kondisi optimumnya dengan memvariasi perbandingan mol HMGMS dengan isosianat
dan memvariasi jenis isosianat yang digunakan, seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.
Dari data tersebut diketahui bahwa semakin besar perbandingan mol antara poliol dan isosianat maka
densitas bulk semakin besar. Morfologi busa poliuretan yang dihasilkan dianalisis dengan menggunakan Scanning Electron Microscope ( SEM ) yang ditunjukkan Gambar 7. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar perbandingan mol antara poliol dan isosianat maka diameter selnya semakin besar. Hal ini disebabkan oleh semakin banyak isosianat maka gas karbondioksida (CO 2 ) hasil reaksi antara air dan isosianat semakin besar pula (Gambar 6). Gas CO 2 berperan sebagai
R-N=C=O + H 2 O R-N-C-O-H H O
R-NH 2 + CO 2
Gambar 7 . Hasil analisis SEM busa Poliuretan dari poliol HMGMS .
HMGMS : MDI = 1 : 6
HMGMS : MDI = 1 : 3
HMGMS : TDI = 1 : 6
HMGMS : MDI = 1 : 1 HMGMS : TDI = 1 : 1
HMGMS : TDI = 1 : 3
Tabel 5 . Perbandingan mol Poliol HMGMS dengan Isosianat.
Perbandingan mol Bentuk Busa Densitas Bulk (kg/m 3 ) Daya Serap Air (mL air/g sample) Hardness HMGMS : TDI - 1 : 1 - 1 : 3 - 1 : 6 Fleksibel, rapuh Rigid Rigid 12,3 57,9 75 0,4781 0,3195 0,8455 2,98 2,88 6,67 HMGMS : MDI - 1 : 1 - 1 : 3 - 1 : 6 Fleksibel Rigid, rapuh Rigid, getas, rapuh 33,6 48,9 77,4 1,2561 0,8612 1,0841 4 3 2,9 Tabel 4 . Busa Poliuretan dengan Variasi Poliol Turunan Minyak Sawit Poliol Bentuk Busa Densitas Bulk (Kg/m 3 ) Daya Serap Air (mL air/gr sampel) - HMGMS Rigid, tidak rapuh, tidak getas 75 0,8455 - Poliol RBDPO Rigid, Rapuh, keras 147,4 0,3233 - HMBMS Rigid, rapuh, getas 49,6 0,5881 - DHAS Rigid, rapuh, getas 41,7 0,4944
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 16, No. 1, Oktober 2014, hal. 43-48 blowing agent ( agent pengembang) sehingga menyebabkan diameter sel menjadi semakin besar.

## KESIMPULAN
Turunan komponen kimia minyak sawit khususnya yang memiliki ikatan rangkap yaitu asam oleat, Gliserol Mono Oleat ( GMO ), 1,4- ButandiolMonoOleat ( BMO ) dan Refined Bleached Deodorized Palm Oil ( RBDPO ) dapat dikonversi menjadi poliol melalui reaksi epoksidasi dan hidroksilasi secara berkelanjutan. Produk poliuretan yang dihasilkan dari poliol turunan minyak sawit dipengaruhi oleh struktur kimia poliol turunan minyak sawit yang digunakan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Kompetitif LIPI 2014 atas dukungan finansial yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudari Yulianti Sampora yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR ACUAN
[1] M. Ionescu, Chemistry and technology of polyols for polyurethanes . iSmithers Rapra Publishing, 2005.
[2] T. Wang, L. Zhang, D. Li, J. Yin, S. Wu, and Z. Mao, “Mechanical properties of polyurethane foams prepared from liquefied corn stover with PAPI”. Bioresour. Technol. , vol. 99, no. 7, pp. 2265-2268, 2008.
[3] J. M. Cangemi, A. M. dos Santos, S. C. Neto, and G. O. Chierice, “Biodegradation of polyurethane derived from castor oil ”. Polímeros , vol. 18 . scielo, pp. 201-206, 2008.
[4] S. Dworakowska, D. Bogda, F. Zaccheria, and N. Ravasio, “The role of catalysis in the synthesis of polyurethane foams based on renewable raw materials”. Catal. Today , vol. 223, pp. 148-156, 2014.
[5] L. Ugarte, A. Saralegi, R. Fernández, L. Martín, M. A. Corcuera, and A. Eceiza, “Flexible polyurethane foams based on 100% renewably sourced polyols”. Ind. Crops Prod. [doi:10.1016/ j.indcrop.2014.09.028]
[6] H. Fan, A. Tekeei, G. J. Suppes, and F.-H. Hsieh, “Properties of Biobased Rigid Polyurethane Foams
Reinforced with Fillers: Microspheres and Nanoclay”. Int. J. Polym. Sci. , vol. 2012, 2012.
[7] U. Stirna, I. Sevastyanova, M. Misane, U. Cabulis, and I. Beverte, “Structure and properties of polyurethane foams obtained from rapeseed oil polyols.” in Proceedings-Estonian Academy of Sciences Chemistry , vol. 55, no. 2, 2006, p. 101.
[8] M. Zhang, H. Pan, L. Zhang, L. Hu, and Y. Zhou, “Study of the mechanical, thermal properties and flame retardancy of rigid polyurethane foams prepared from modified castor-oil-based polyols”. Ind. Crops Prod. , vol. 59, no. 0, pp. 135-143, Aug. 2014.
[9] G. Lligadas, J. C. Ronda, M. Galia, U. Biermann, and J. O. Metzger, “Synthesis and characterization of polyurethanes from epoxidized methyl oleate based polyether polyols as renewable resources”. J. Polym. Sci. Part A Polym. Chem. , vol. 44, no. 1, pp. 634-645, 2006.
[10] A. Zlataniæ, C. Lava, W. Zhang, and Z. S. Petroviæ, “Effect of structure on properties of polyols and polyurethanes based on different vegetable oils”. J. Polym. Sci. Part B Polym. Phys. , vol. 42, no. 5, pp. 809-819, 2004.
[11] S. Chuayjuljit, A. Maungchareon, and O. Saravari, “Preparation and Properties of Palm Oil-Based Rigid Polyurethane Nanocomposite Foams”. J. Reinf. Plast. Compos. , vol. 29, no. 2, pp. 218-225, Jan. 2010.
[12] A. A. Beltrán and L. A. Boyacá, “Production of rigid polyurethane foams from soy-based polyols”. Lat. Am. Appl. Res. , vol. 41, no. 1, p. 75, 2011.
[13] S. Tan, T.Abraham, D. Ference, and C. W. Macosko, “Rigid polyurethane foams from a soybean oil- based Polyol”. Polymer (Guildf). , vol. 52, no. 13, pp. 2840-2846, 2011.
[14] E. Arianto, “Pertumbuhan Produksi Minyak Sawit Indonesia 1964-2007,” WordPress.com , 2008. [Online].
Available: http:// s t r a t e g i k a . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 0 8 / 1 2 / 0 5 / pertumbuhan-sawit-indonesia/. [Accessed: June 2014].
[15] A. Azlan, K. N. Prasad, H. E. Khoo, N. Abdul-Aziz, A. Mohamad, A. Ismail, and Z. Amom, “Comparison of fatty acids, vitamin E and physicochemical properties of Canarium odontophyllum Miq. (dabai), olive and palm oils”. J. Food Compos. Anal. , vol. 23, no. 8, pp. 772-776, Dec. 2010.